— B 177 — 
3.58. Dureté—4.5 à 5 (raye fortement la fluorine, ne raie pas 
l’apatite). Se dissout dans HNQ 3 sans dégagement de gaz ; la 
solution, évaporée à siccité, laisse un très faible résidu de silice ; 
elle précipite abondamment par le réactif molybdique ( 1 ). La 
substance pouvant être obtenue très pure, en enlevant l’enduit 
superficiel par polissage, j’ai pensé à en faire une analyse quanti¬ 
tative très exacte, étant donné que je m’occupe actuellement de 
la question des pseudomalachites ( 2 ). 
Schrauf (Dana. p. 794) distingue trois phosphates basiques 
de cuivre contenant plus d’une molécule d’hydroxyde pour une 
molécule de phosphate : 
D = Dihydrite : Cu 3 (PO 4 ) 2 + 2 Cu (OH) 2 
E = Ehlite : Cu 3 (PO 4 ) 2 -f 2 Cu (OH) 2 + H 2 0 
P = Phosphorochalcite : Cu 3 (P0 4 ) 2 -f-3Cu(OH) 2 . 
Schrauf paraît admettre qu’il n’y a que D qui ne perde pas de 
l’eau à 200° ; or, il résulte de l’analyse qui va suivre que cette 
affirmation (d’ailleurs illogique) est inexacte, car le minéral du 
Katanga ne perd que 0,4 % d’eau à 200° et cependant correspond 
à la formule 
3 Cu 3 (PO 4 ) 2 + 8 Cu (OH) 2 , 
c’est-à-dire à 
D +2P; 
il en résulte que le phosphate à trois molécules d’hydroxyde ne 
perd pas d’eau à 200° ; l’eau qui s’est dégagée dans ces conditions 
me paraît être certainement de l’eau hygrométrique ou provenant 
P) La masse est recouverte d’une mince couche dans les débris de laquelle on 
aperçoit, au microscope, de petits mamelons noirs qui sont constitués de limonite 
et aussi de très petits cristaux de quartz quelquefois bipyramidés. 
( 2 ) Je pense qu’il y a eu beaucoup de confusion dans l’étude des pseudomalachites 
et que cette étude doit être' recommencée : depuis ma note sur la Oornétite, je me 
suis aperçu que les cristaux décrits par Des Cloizeaux sous le nom de Lunnite , 
cristaux auxquels ce savant assigne, d’après- Miller, la composition Cu 3 (P0 4 ) 2 + 
3Cu(OH) 2 , ne sont autre chose que la dihydrite de Schrauf î Cu 3 (i 0 4 ) 2 +2Cu(0H) 2 . 
